标题：书刊装订热熔胶
简介
特固公司热熔胶种类 
书刊装订热熔胶——用于书刊、无线装订等。书刊装订胶(4张)
皮鞋定型热熔胶——用于皮鞋定型等。
胶合板热熔胶——用于木地板制作、胶合板拼接等。
压敏热熔胶——用于制造妇女卫生巾。
胶枪热熔胶 ——用于棒状热熔胶枪用、粘合各种工艺品等。
热缩套管热熔胶——用于通信电缆塑料热缩套管、石油套管等热缩材料（PE、PP、PVA、PVC…）的粘接。
服装衬布热熔胶——用于服装领衬、腰衬等的粘接。
家具热熔胶——用于木器、家具贴合木边、PVC、三聚氰胺树脂等。适用于各种直线封边机、曲线封边机，成型封边机，后成型封边机等。
包装热熔胶——用于自动纸箱、纸盒包装制作、食品包装、软包装、医用包装、瓶罐标签等。
书刊胶的颜色
书刊胶主要分为背胶和侧胶，背胶基本以乳白色为主，侧胶以白色透明或浅黄色透明为主。
特固公司书刊胶性能
以特固热熔胶公司的书刊装订胶的性能为例，性能良好的胶，在随温度变化时，熔融粘度变化也要大。具体地说：当使用温度升到150度以上时，胶的熔融粘度能很快降低，以便涂布并能保持适当的渗透性；而当胶的温度降低时，胶的粘度又能很快增加，并迅速固化，从而保证快速肢订的效果。热熔胶只有具备适宜的熔融粘度，才能保持良好的渗透性，这一点对胶订书非常重要。但过低的熔融粘度会造成书背上胶量不足。热熔胶的熔融66度在4000—5000厘泊范围内较为合适。粘接渗透性能好，就是当设备高速运转时，胶要能迅速浸润书脊，并有优异的内聚力，可保证“不拉丝”，冷却后不会开裂、散页。为了达到此目的，改变胶的组分是一方面，关键是提高基础树脂的内聚力和韧性，并在组分中引入粘接力强、质硬、熔融粘度低，以及当温度发生升降变化时，可以快速溶解或凝固的树脂。 性能良好胶还要有较好的拉伸强度，胶订书在使用过程中发生的散页、掉页、折断现象与热熔胶的抗拉强度有直接关系。抗拉强度通常为20—30kg/cm2。热熔胶必须具备较好的伸长度。断裂伸长度高，热熔胶的韧性就好；只有韧性好，才能保证书不易被折断。伸长率要求大于300%。
胶的凝固速度必须与胶订设备的装订速度同步。固化速度直接影响胶订数的成型质量及裁切质量，尤其对高速联订线来说，固化速度太慢，书在传送过程中书背会变形；胶层厚又会造成书背不方正、裁切时易粘刀，书背易破口也易变形。热熔胶的固化速度与热熔胶的软化点有直接关系，要选用软化点高的热熔胶，质量好的胶软化点应大于850C。
热熔胶的硬度与胶订书的抗折性有着直接关系。硬度高，书页之间的订缝不易被分开书背则坚挺。热熔胶的硬度不应低于HS82。
另外，还要求热熔胶热稳定性好，抗老化能力强，否则胶老化后颜色会变浑，影响书的美观，也会影响书的粘接强度。书刊用胶具备了以上特性后，具有优良的强度，韧性及抗老化的性能，才能保证图书的胶订质量。
热熔胶的型号
不同型号的热熔胶对应使用的温度不一样，以东莞市安托热熔胶产品来举例：
安托印刷包装材料有限公司书刊装订热熔胶的一部分产品
型号软化点 熔融粘度 抗拉强度 伸长率 适用范围 单机使用温度 联动机使用温度1HA-30082±54.0±0.5>4>300<80G胶版纸背胶155±5160±51HF-30282±55.0±0.5>4>500<157GJ胶铜混装纸165±5165±51HE-30395±55.0±0.5>4>500<250G铜版纸背胶170±5175±1HS-30576±22.2±0.5

<200G,边胶130±5150±51HC-30476±23.0±0.5

<300G铜版纸边胶145±5160±5就不一一例子了， 





GS-60 



高速胶

LE-801



笔记本胶，可180°打开不掉页这种胶使用不用打槽，轻微铣背即可 








普遍联动机使用的温度要较单机使用的偏高。
LE-801系列是一种比较优质的胶水，用量是普通背胶的一半，但是粘性极好。用这种胶可以告别再次包封面的程序。
胶订分类
为保证书籍的装订速度，应按不同的机速选用不同类型的热熔胶。热熔胶按胶订速度分三种：低速胶订热熔胶（3600本/小时左右）、中速胶订热熔胶（8000本/小时左右）和高速胶订热熔胶（10000本/小时左右）。 热熔胶的开放时间和固化时间与胶订的速度有着密切的关系。开放时间是指热熔胶涂到一个被粘物上后，与另一个被粘物粘合相距的时间。开放时间表示两个被粘物必须在规定的时间内完成粘接，这样才能保证粘结强度。低速机选用的开放时间是15～20秒，中速机为5～10秒，高速机2～7秒。热熔胶的固化时间，是指封面和书芯在规定时间内粘合后，要经过一定时间的冷却，才能翻动加压，这段时间称为固化时间。如果热熔胶还没有固化、定型就翻动或裁切，书背就会变形，裁切时热熔胶粘在刀片上，影响产品质量。使用时应根据传送带的长度、输送速度、季节变化等合理选用。热熔胶固化时间一般为3～5分钟。 2）按纸张分类 可分为铜版纸用和一般纸用热熔胶。使用不同类型纸张，要选用相对应的热熔胶，因为纸张表面光洁度、渗透性、导热性是不同的。 3）按胶订用途分类 分为侧胶和背胶。作侧胶用的热熔胶流动性好，粘度低，开放时间、固化时间长，粘接强度高。书本侧胶要求达到薄而均匀、粘结牢固，才能保证书本的质量和裁切要求。两种胶不能用错。 4）按胶的颜色分类 另外，如果属同一档次的产品，黄胶优于白胶（但说明书普遍要求胶水要白）。302系列胶水能满足粘度，硬度和兼顾颜色。
注意事项
a书纸锯口深度1.2~1.5mm，间距4~6mm
胶版纸，涂料纸锯口深度在1.2~2.0mm，间距4~6mm。
b冬季可以当提高胶炉的工作温度约为10~20℃，以减少环境变化对粘接效果的影响。
c使用温度下的胶水不宜超过24个小时，以防止老化。颜色加深，任何胶水加温久了会渐渐变黄。
d生产暂停时，应将温度降低20~30℃。
e加热炉应定期清理，以免长期受热碳化，使用温度不得超过200℃。
f锅炉的温度应定期校正
产品贮存
常温干燥阴凉地方，非危险品
基本构成：
各种不同树脂，增粘剂，乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的 
如有热熔胶以及热熔胶装机器的疑问请致电：1392
5860276 陈   先 生
发展形势
中国热熔胶先锋生产商——ATOFIMA安托热熔胶公司日前表示，未来几年全球热熔胶需求增速将超过产能增长速度，从而推动热熔胶装置开工率升高，预计2010-2011年世界热熔胶开工率达到90%左右。德国汉高化学公司副总裁Gary 在巴塞罗那最近召开欧洲热熔胶年会上表示，全球热熔胶开工率已由2004年的90%以上降低至目前的87%-88%水平，预计未来市场将进一步转好，未来5年需求增速平均为2.8%/年，而供应增速仅为1.9%/年。目前世界热熔胶产能已由2005年的400万吨/年增加至2530万吨/年，且主要集中在中国，据估计中国热熔胶产能已达75万吨/年。
去年亚洲和欧洲钛白粉价格相对稳定，去年美国钛白粉价格上涨了10%-16%，今年一季度亚洲市场交货价格为3600~6000美元/吨
近年来能源和原材料价格上涨，同时世界发达国家钛白粉已进入产品成熟期，投资增产的可能性不大，预计今后几年的年均增长率将仅为1.4%。这使得跨国公司都把未来热熔胶的发展希望寄托在亚洲，特别是中国。
实际上，热熔胶生产已经开始向中国转移。目前，在中国浙江、广东、江苏等地都有正在建设的大型热熔胶项目，预计都将在2010年前后建成投产。这些项目的投资商分别来自美、日、澳，等国家和地区，也包括台商在列。生产工艺比较先进的书刊无线装订产能将会有显著增长。这使得中国生产的热熔胶产品品质大幅提高。
目前全球热熔胶市场需求一直在增加，主要需求来自亚洲，尤其是中国，随着建筑和涂料市场的发展，需求量快速增加，增长率高于全球，保持在两位数，预计增长幅度10%～15%。